— 161 — 
où en fer étamé, d’une capacité suffisante pour que vous puissiez 
y introduire une planchette rabotée d’une taille respectable. 
Aussitôt la cire fondue, modérez le feu, puis trempez dans la 
masse, et à plusieurs reprises, votre planchette jusqu’au moment 
où l'épaisseur de la couche accolée est d’énviron un millimètre. 
A ce moment, plongez la planchette dans une cuve contenant 
de l’eau maintenue froide. La cire se solidifie, et vous obtenez à 
chaque trempage deux feuilles de cires minces qui se détachent 
facilement, surtout si vous avez la précaution, après chaque 
plongée, de passer votre planchette dans l’eau chaude et de 
l’essuyer rapidement, de manière que le bois soit constamment 
humide et non mouillé. 
L'opération se continue jusqu'au moment où toute la cire 
fondue est épuisée et que l’on procède à une nouvelle fusion. 
Les lamelles minces obtenues sont ensuite exposées au soleil 
et à la rosée, dans un endroit à l’abri des poussières, sur un pré 
par exemple. Pour éviter que la cire ne se salisse, il est toujours 
préférable de se servir d’étendoirs en forme de châssis garnis 
de toiles. 
Tous les jours, retournez les feuilles, et même plusieurs fois 
par jour. Si le soleil, très ardent, menaçait de fondre les 
lamelles, procédez à un petit bassinage à la pomme d’arrosoir. 
Au bout de huit ou quinze jours, la cire est décolorée en partie. 
Ramassez les feuilles, faites refondre et remettez en pains. Si 
vous jugez le blanchiment insuffisant, répétez la même opération 
une fois, deux fois si c’est nécessaire. 
Toutes les cires ne se décolorent pas avec la même facilité, 
- certaines d’entre elles sont rebelles au blanchiment, même 
répété. Il est bon de savoir que les cires de Bretagne sont 
recherchées pour le blanchiment à cause de la facilité avec 
laquelle elles se laissent décolorer par la lumière, tandis que les 
cires de Bourgogne et du Gâtimais ne banchissent jamais 
entièrement. 
Lorsque lon veut entreprendre ce genre d'industrie il faut, 
avant d'acheter, faire l’essai de la marchandise : c’est le seul 
moyen de juger de ses propriétés. 
Si la cire blanche est d’un plus bel aspect que la cire jaune 
pour la fabrication des cierges et certaines applications pharma- 
ceutiques, disons en passant que la décoloration lui a fait perdre 
certaines de ses qualités, telles que l’élasticité et la souplesse, et 
elle est devenue sèche et cassante. C’est pourquoi il y à bon 
nombre d'emplois pour lesquels elle ne convient plus. 
Le défaut de cohésion qui caractérise la cire blanche a donné 
